241 
VI. »Uber colloidale Metalle<, von F. Ehrenhaft. 
Der Inhalt dieser Mittheilung ist folgender: 
Die Herstellung colloidaler Metalle auf elektrischem Wege 
durch Zerstéuben im Lichtbogen unter vdllig reinem Wasser, 
die von Bredig! an den Edelmetallen ausgeftihrt wurde, legte 
es nahe, auch die iibrigen Metalle in colloidalem Zustande 
darzustellen. Billitzer gewann colloidales Hg, Cu, Ni, Fe, Zn, 
Pb, indem er die Bredig’sche Zerstaubung mit Amalgamen oder 
Hg-Niederschlagen auf Drahten, die selbst nicht zerstauben, 
ausfuhrte. 
Die einfache Bredig’sche Methode fiihrt jedoch nicht blof 
bei Edelmetallen zum Ziele, sondern es gelang, in Wasser von 
der Specifischen Leitfahigkeit 1—2°10—® nachfolgende Metalle 
zu Sole zu zerstauben. 
Nickeldrahte von 1 bis 2 mm Durchmesser zerstauben bei 
Stromstarken von 20 bis 25 Ampére im blaugriinen Lichtbogen 
zu einer kastanienbraunen Sole, Kobalt bei 2 mm Drahtdurch- 
messer und 12 bis 15 Ampére zu einer goldbraunen Sole. 
Kupferdraihte von 1 mm Durchmesser geben unter Ent- 
wickelung eines lichtgriinen Lichtbogens bei Stromstarken von 
12 bis 20 Ampére schGne oliv- bis braungrtine Colloide. 
Aluminiumdréahte von 1 bis 2 mm Durchmesser Zerstauben 
bei Stromstaérken von iiber 30 Ampére zu milchweifien opali- 
sierenden, diinne Eisendraéhte bei Anwendung von 6 bis 
7 Ampere zu rothgelben Solen. 
Dicke Wismuthdrahte zerstiuben schon bei */,, Ampere 
in blauem Lichtbogen zu dunkelgrauen Colloiden. 
Unter giinstigen Umstinden erzeugt, lassen die auf diesem 
Wege hergestellten Solen nur wenig grobzerstaubtes Metall 
am Filter zuriick; Kupfer-, Kobalt- und Nickelcolloid erwiesen 
sich bei sorgfaltiger Herstellung einige Wochen haltbar; die 
Solen des Eisens, Wismuths und Aluminiums fielen nach 
einigen Tagen aus. 
-Sdmmtliche so hergestellte Sole weisen die bekannten 
Eigenschaften der Metalleolloide auf. Das diffus reflectierte 
1 Anorganische Fermente. Contactchemische Studien von Dr. G. Bredig. 
Leipzig, Verlag W. Engelmann, 1901. 
